1904. No. I. SCHMELZE. -ERNIED. DER SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 21 



— Der Inflexionspunkt liegt annähernd bei 1160°; legen wir hierzu als 

 Korrektion (s. S. 17) 25°, sollte der Erstarrungspunkt (des eutektischen 

 Gemisches) auf 1 160 -j- 25 ^ 1 185° gesetzt werden. — Als Kontrolle dient, 

 dass der horizontale oder beinahe horizontale Kurven-Verlauf bei dem 

 CaÄ/^ Si.^0 f A^ ersuch bei 1330°, bei diesem Versuch dagegen bei 1296°, 

 also 36° niedriger, begann; und der Inflexionspunkt liegt bei diesem 

 \'ersuch rund 40° niedriger als bei dem CaM^^Si ^O^-Versuch. 



Die Abkühlungskurve des {Ca,j\/g)SiO^-Versuchs fällt in mehreren 

 distinkten Partien: 



a) 1398 — 1330°, also 68° = 6.3 Minuten, während welcher Zeit die 

 ganze Masse sich im flüssigen Zustand befand ; diese Periode repräsen- 

 tiert die sp. Wärme des geschmolzenen Silikats; 



â) von 1330 — 1296°, also 34° = 13.4 Minuten, darauf aber* 

 c) von 1296 — 1286°, also 10° = 15.3 Minuten. 



Aus der Analogie mit dem oben beschriebenen Augit- Versuch ziehen 

 wir den Schluss, dass der beinahe horizontale Kurven-Teil c, (1296 — 

 1286°) die Erstarrung eines Minerals, bezw. Mineralgemisches, von einem 

 konstanten Schmelzpunkt repräsentiert. 



Der Kurven-Teil ô (1330 — 1296°) repräsentiert die Abkühlung während 

 der Abgabe von etwas latenter Schmelzwärme. Dies folgt daraus, dass 

 dieser Teil (34° während 13.4 Minuten) viel flacher als der Teil a (68° 

 während 6.3 Minuten) ist; andrerseits ist der Kurven-Teil d viel steiler 

 als der danach folgende Teil c: d: während der Periode â ist freilich 

 latente Schmelzwärme abgegeben worden; die Erstarrungstemperatur des 

 sich ausscheidenden Körpers ist aber nicht konstant, sondern in einer 

 regelmässigen Abnahme gewesen. 



Die mikroskopische Untersuchung des Schmelzprodukts ergibt, dass 

 zuerst etwas von dem hex. Gz-Metasilikat allein ausgeschieden wurde, 

 und dass 



später der Rest des hex. 6^-Metasilikats und daneben auch Augit, 

 also das eutektische Gemisch beider Mineralien, krystallisierte. 



Der Kurven-Teil b repräsentiert folglich die Ausscheidung, bei stets 

 etwas sinkender Temperatur, des zuerst allein sich ausscheidenden hex. 

 ^ö-Metasilikats; und der beinahe horizontale Kurven-Teil c repräsentiert 

 die anfangende Erstarrung, l)ei konstanter Temperatur, des eutektischen 

 Gemisches. 



Åkermanit, {Ca,Mg)iSi\OiQ, mit 0.7 Ca : 0.3 J/^; (Analyse No. 62). 



Erste Beobachtung (des vorher auf etwa i icxd oder 1 1 50° erwärmten 



Pyrometers) 1180°; nach 2 Minuten Steigerung zu 1392°; in diesem 



Moment hatte das Pyrometer die Temperatur der Schlacke angenommen. 



